( ^l^ ) 



)) La limaille provenant du sciage du plus gros spécimen en deux 

 fragments et pesant en tout i^^ago était fort impure. Outre les particules 

 métalliques, on y voyait des fragments ocracés et des grains pierreux. Le 

 triage à l'aimant a donné une limaille parfaitement propre, qui s'est dissoute 

 dans l'acide chlorhydrique concentré sans laisser le moindre résidu, de 

 sorte qu'il n'v a pas eu à filtrer pour procéder au traitement chimique. 



» l^a liqueur, qui était fort acide, a été presque neutralisée par rammoniaque, 

 puis soumise à un courant d'hydrogène sulfuré préalablement lavé. Immédiatement 

 la liqueur s'est troublée et on a vu se déposer en très faible quantité un précipité 

 brunâtre, qui est devenu plus foncé par sa réunion au fond du vase et sa séparation 

 d'avec un peu de soufre et quelques flocons grisâtres indéterminés. 



» Ce sulfure a été extrait par décantation, lavé et rassemblé au fond d'un tube à 

 essai. Séché, il est devenu parfaitement noir, et on l'a dissous dans une petite quan- 

 tité d'eau régale. La dissolution, évaporée et reprise par une goutte d'eau, a donné par 

 la solution alcoolique du chlorhydrate d'ammoniaque un léger trouble jaunâtre, qui 

 s'est déposé en grains cristallins. 



» On a répété ces expériences avec le même résultat sur le liquide obtenu en lais- 

 sant séjourner l'échantillon massif de fer dans l'acide; le but de celte nouvelle série 

 d'essais était de se mettre en garde contre les erreurs pouvant provenir de l'introduc- 

 tion fortuite de corps étrangers dans la limaille. 



» L'ensemble des réactions précédentes devant faire conclure à la pré- 

 sence du platine, on a procédé à des vérifications. Tout d'abord on pouvait 

 s'étonner que du platine contenu dans le fer fût directement soluble dans 

 l'acide chlorhydrique. Or des expériences très simples permettent de re- 

 produire des alliages de fer et de platine, jouissant des mêmes propriétés. 

 En effet, quand on a réalisé, par la réduction simultanée du chlorure de 

 fer et du chlorure de platine, au moyen de l'hydrogène au rouge, la syn- 

 thèse du platine ferrifère ('), on trouve, par suite d'une séparation acci- 

 dentelle des deux métaux, tels points du tube où du platine sensiblement 

 pur s'est déposé et tels autres ou des enduits sont de fer à peu près seul. 

 Eh bien, la dissolution d;ins l'acide de ces enduits très pauvres en platine 

 et qu'à première vue on prendrait pour du fer pur a donné un liquide 

 qui, par l'hydrogène sulfuré, précipite du platine avec l'allure générale du 

 résultat fourni par l'échantdlon de Berezowsk. 



» D'un autre côté, la quantité de matière dont on disposait s'opposanl à 

 un dosage précis, on a cherché à avoir au moins une idée de la proportion 

 de platine contenu dans le fer natif. Pour cela, i"^" de platine pur étant 



(') Stanislas Meunier, Comptes rendus, t. XC, p. 2.54; 1890. 



